b'\n_START_ARTICLE_\nStagionatura del calcestruzzo\n_START_PARAGRAPH_\nLa stagionatura  (detta anche maturazione dei getti o post-trattamento) \xc3\xa8 l\'insieme degli accorgimenti protettivi a cui deve essere sottoposto il calcestruzzo "giovane", al fine di mantenerlo caldo e umido, impedendo l\'evaporazione dell\'acqua del calcestruzzo e proteggendolo dal calore esterno, dal vento, dal gelo, dalla grandine e dalla forte pioggia (che provocherebbe dilavamento). _NEWLINE_Il termine curing  invece ha un significato pi\xc3\xb9 ampio comprendendo sia i suddetti accorgimenti/azioni che gli agenti esterni utilizzati per proteggere il calcestruzzo durante la maturazione.  _NEWLINE_La conservazione del calore e dell\'umidit\xc3\xa0 all\'interno del conglomerato cementizio assicura la perfetta idratazione del cemento con conseguenti ripercussioni positive sulla resistenza meccanica del calcestruzzo e sulle altre sue propriet\xc3\xa0, quali l\'impermeabilit\xc3\xa0 e la riduzione del ritiro, garantendo cos\xc3\xac il raggiungimento delle caratteristiche prestazionali prescritte dal progettista in termini di durabilit\xc3\xa0 e resistenza meccanica.  _NEWLINE_Il post-trattamento deve iniziare immediatamente dopo le operazioni di getto (di finitura se si tratta di pavimenti industriali) anche se la fase pi\xc3\xb9 pericolosa, nel caso di superfici verticali, si ha immediatamente dopo la scasseratura del getto che deve avvenire quando il calcestruzzo ha conseguito una resistenza meccanica tale da garantire l\'assorbimento delle sollecitazioni a cui la membratura sar\xc3\xa0 sottoposta subito dopo il disarmo (circa 5-10\xc2\xa0MPa). Infatti dopo la scasseratura il calcestruzzo sformato \xc3\xa8 in balia degli agenti atmosferici, pertanto una sua non idonea protezione pu\xc3\xb2 compromettere in modo determinante la risposta finale attesa del calcestruzzo, anche se questo \xc3\xa8 stato realizzato con un idoneo mix design e posato in maniera corretta.\n_START_SECTION_\nInfluenza della temperatura sulle prestazioni meccaniche\n_START_PARAGRAPH_\nLa temperatura esterna, insieme all\'umidit\xc3\xa0 dell\'aria e all\'azione del vento, gioca un ruolo importante sul valore della resistenza meccanica del calcestruzzo: si \xc3\xa8 constatato che a brevi stagionature al crescere della temperatura cresce anche il valore della resistenza meccanica a compressione, mentre a lunghe stagionature al decrescere della temperatura aumenta il valore della resistenza meccanica a compressione._NEWLINE_Come si pu\xc3\xb2 spiegare questo comportamento? Le basse temperature rallentamento le reazioni di idratazione del cemento, pertanto alle brevi stagionature il grado di idratazione della matrice cementizia decresce con la temperatura e con lui la resistenza a compressione del materiale . Alle lunghe stagionature, il cemento, se il calcestruzzo ha subito una stagionatura adeguata, ha raggiunto un grado di idratazione pari a 1 indipendentemente dalla temperatura esterna. Si ritiene pertanto che l\'aumento di resistenza a compressione al decrescere della temperatura sia legato alla qualit\xc3\xa0 dei silicati idrati di calcio (C-S-H) che sono responsabili della resistenza meccanica del conglomerato. I C-S-H che si formano a basse temperature risultano meccanicamente di migliore qualit\xc3\xa0 rispetto a quelli che si producono a temperature pi\xc3\xb9 elevate. Pertanto se \xc3\xa8 vero che ad elevate temperature per brevi stagionature si producono C-S-H in maggiore quantit\xc3\xa0, a seguito del maggiore grado di idratazione del cemento, ma di minore qualit\xc3\xa0, a lunghe stagionature, quanto l\'idratazione del cemento \xc3\xa8 completa e il grado di idratazione \xc3\xa8 pari a 1, la quantit\xc3\xa0 di C-S-H prodotti \xc3\xa8 pi\xc3\xb9 o meno la stessa sia per basse che per alte temperature, ma nel primo caso i silicati idrati di calcio hanno una migliore qualit\xc3\xa0 e pertanto garantiscono una maggiore resistenza meccanica.\n_START_SECTION_\nClima invernale\n_START_PARAGRAPH_\nProblemi analoghi si verificano anche in climi freddi, infatti la velocit\xc3\xa0 di idratazione del cemento diminuisce al decrescere della temperatura con conseguente allungamento dei tempi di presa ed indurimento del calcestruzzo con rinvio della scasseratura e con il rischio di una stagionatura troppo breve. Al di sotto dei 5\xc2\xa0\xc2\xb0C si ha un marcato rallentamento dei tempi di presa, che comporta maggiori tempi di stagionatura in cassero che vanno ad incidere sulla produttivit\xc3\xa0 del cantiere. Inoltre, se la temperatura esterna scende sotto lo zero, l\'acqua d\'impasto congela, compromettendo le prestazioni finali. Sotto i \xe2\x88\x9210\xc2\xa0\xc2\xb0C circa il processo di presa cessa addirittura.\n_START_SECTION_\nCiclo gelo - disgelo\n_START_PARAGRAPH_\nCome \xc3\xa8 noto l\'acqua nel passare dalla fase liquida a quella solida ha un aumento di volume di circa il 9%. Quando i pori del calcestruzzo sono saturi di acqua e non possiedono un volume di vuoti tale da compensare l\'aumento di volume dell\'acqua durante il suo passaggio di stato , l\'aumento di volume dell\'acqua, provocato dal congelamento, non \xc3\xa8 pi\xc3\xb9 in grado di essere contenuto all\'interno dei pori. In queste condizioni si generano all\'interno del conglomerato delle pressioni capaci di distruggere progressivamente il calcestruzzo, soprattutto se il fenomeno si ripete ciclicamente, per effetto di una tipica rottura a fatica._NEWLINE_Il fenomeno \xc3\xa8 analogo a quello di una bottiglia di acqua che, se inserita piena o quasi piena nel congelatore, a seguito del passaggio di stato dell\'acqua, si rompe. I pori pi\xc3\xb9 soggetti a questo fenomeno sono quelli capillari di dimensioni comprese tra 0,1 e 100\xc2\xa0\xce\xbcm, in quelli inferiori il congelamento avviene a temperature molto al di sotto di 0\xc2\xa0\xc2\xb0C. La situazione pi\xc3\xb9 pericolosa \xc3\xa8 riscontrabile quando la parte corticale del calcestruzzo \xc3\xa8 molto porosa, e la gelata trova i pori saturi di acqua a seguito di una precedente pioggia. Il fenomeno degradante si manifesta sotto forma di fessurazioni, sfaldamenti e distacchi superficiali.'